einiger brasilianischer Titanmagneteisensteine. 



95 



1902. 0. A. Derby, Of the occurrence of monazite in iron ore and 

 grapbite. Amer. Journ. of Sc. 13. 211. 



0. Mügge, Die regelmässigen Verwachsungen von Mineralien ver- 

 schiedener Art. Dies. Jahrb. Beil. -Bd. XVI. p. 347. 



Regelmässige Verwachsungen von Ilmenit mit Magnetit 

 sind seit Langem bekannt, wurden aber bisher nur vereinzelt 

 und nur an den als Gemengtheil basischer Eruptivgesteine 

 vorkommenden Titanomagnetitkörnern oder an Krystallen von 

 titanführendem Magnetit beobachtet. 



Erst kürzlich gab 0. Mügge eine eingehende Beschreibung 

 dieser Verwachsungen, bemerkt aber hierzu, dass „die nähere 

 Lagerung der Ilmenittäfelchen in den Oktaederflächen des 

 Magnetits in all den beschriebenen Fällen nicht festgestellt 

 zu sein scheint". 



A. Lacroix giebt an, dass Ilmenit genau so wie der 

 Hämatit sich mit Magnetit verwachsen zeigt, indem (0001) des 

 Ilmenits parallel einer Fläche (111) des Magnetits in Form 

 von dünnen Lamellen so eingelagert ist, dass beide eine 

 ternäre Axe gemein haben. Diese Verwachsung ist gewöhn- 

 lich nicht eine makroskopische und tritt erst deutlich nach 

 Ätzung der Krystalle mittelst Salzsäure in dünnen Platten der 

 Magnetite hervor, wodurch dann die durchsichtigen dunkel- 

 violettbraunen Ilmenittäfelchen sichtbar werden. „II est 

 fort probable que beaucoup de magnetites titaniferes 

 doivent leur teneur en titane ä des semblabl.es 

 groupements d'ordre physique et sont par suite 

 differents de la titanomagnetite." 



Auch 0. Mügge erwähnt, dass diese mikroskopische Ver- 

 wachsung von Ilmenit mit Magnetit recht häufig zu sein 

 scheint. 



Nachdem zuerst 0. A. Derby in einem Magneteisen von 

 Victoria (nicht Rio Doce) im Staate Espirito Santo die Ver- 

 wachsung eines braun durchsichtigen Titanminerals parallel 

 den Oktaederspaltflächen des Magnetits nachwies, unternahm 

 ich es, eine Reihe anderer als titanführend bekannter derber 

 Magneteisensteine Brasiliens an geschnittenen und polirten 

 Platten durch Ätzung mit H Cl daraufhin zu untersuchen und 

 fand, dass diese Verwachsung eine weitverbreitete ist, so dass 

 es höchst wahrscheinlich erscheint, dass alle Titanmagneteisen 



